( -^70 ) 



» Après les avoir souciées convcnabk'monl, on procède à la lormalioii 

 d'.-»ccumulateurs, ce qu'on obtient en faisant passer le courant dans le 

 même sens pendant cincpiante heures. Les faces négatives ont un aspect 

 grisâtre, les positives sont d'un brun foncé. Après la formation, l'adhé- 

 rence de la matière active (plomb spongieux et bioxvde de plomb) est si 

 grande qu'on ne peut pas distinguer l'endroit où commence la couche 

 superposée. 



)) Un accumulateur composé de neuf plaques, dont (|ualre |)ositivcs et 

 cinq négatives, d'un poids total, avec les Liges de connexion, de i i'"i'',"2o6, 

 après quarante-cinq heures de formation par un courant d'une intensité 

 de i6 ampères, a donné pendant la décharge : 



Heures. Ampères. Volls. 



Midi 18 2,12 



1 11 ijoS 



2 » >. 



3 » 2 



4 » 2 



■"> " «.9 



.">, 18 » 1,8 



Total lie y.5, '( ampùres-lieure utiles. 



» On a réglé les résistances à travers lesquelles se faisait la décharge, 

 de façon à avoir toujours la décharge de même intensité. 



» Le même accumulateur, recharge avec un courant de iG ampères 

 pendant sept heures, a donné pendant la décharge : 



Heures. .\mpércs. Volts. 



Midi 17 2,2 



1 17 2 



2 17 2 



3 17 2 



4 -7 2 



5 '7 '-O' 



5,3o 16,. 5 1 ,92 



5,43 16,4 1,87 



6,4 16 i,-8 



Total de 102, 35 ampères-lieuic utiles. 



» Le rendement a donc été de [)!'""'', 384 pour 100; 



» La capacité est de 9, i33 ampères-heure utiles par 1^^ de plomb. 



» De |)lus, on voit par les deux iablcs citées que la tension de l'accumii- 



